436 Specieller Theil. III. Classe. 
Das rohe Federharz des Handels zeigt nach seiner Abstammung und Zubereitung selbst- 
verständlich Abweichungen in seinen physikalischen und chemischen Merkmalen. 
Der im Handel gewöhnlich vorkommende brasilianische Kautschuk ist bei gewöhnlicher 
Temperatur weich, ausgezeichnet elastisch, auf der frischen Fläche fettglänzend, klebend, von 
schwachem, eigenthümlichem Geruche, geschmacklos, hat ein speeifisches Gewicht von 0°92% 
-bis. 0°96, ist Nichtleiter der Elektrieität und wird beim Reiben elektrisch. Auf einige Grade 
unter 0° abgekühlt, wird er hart und unelastisch.*) Er schmilzt bei 125° und bleibt dann 
theerartig. In Wasser und Alkohol ist er unlöslich, quillt darin beim anhaltenden Kochen 
nur auf; in Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl und in anderen. 
ätherischen Oelen löst er sich nur theilweise; fette Oele nehmen nur beim Erwärmen geringe 
Mengen auf. Das beste Lösungsmittel des Federharzes ist ein Gemenge von 6—8 Theilen 
absoluten Alkohol mit 100 Theilen Schwefelkohlenstoff, sowie das durch trockene Destillation 
des Kautschuks erhaltene Kautschuköl. Durch Eintragen einer solchen Lösung in Alkohol 
scheidet sich reiner Kautschuk ab, der nach wiederholtem Lösen und Ausfällen in völlig 
ser „Zustande als weisse, getrocknet undurchsichtige, elastische Masse erhalten werden 
ann. **) 
382. Gutta Percha. 
Guttapercha. 
Der eingetrocknete Milchsaft von Bäumen aus der Familie der Sapotaceae des ostindi- 
schen Archipels und Hinterindiens, vorzüglich von Arten der Gattungen Dichopsis, Iso- 
nandra und Payena. 
Der wichtigste, ursprünglich und die beste Sorte der Guttapercha liefernde Baum ist 
Dichopsis. Gutta Bentl. a. Trimen Medic, Pl. 167 (Isonandra Gutta Hook.), welcher aber 
beinahe ausgerottet sein soll. Ihm zunächst steht Diehopsis Maingayi Clarke und 
andere Dichopsis-, Payena etc, Arten. 
Zur Gewinnung dieses werthvollen, seit 1842 durch Montgomery in Europa bekannt 
gewordenen Rohstoffes wurden früher die Bäume gefällt, entrindet, und der austretende Milch- 
saft in Coccosschalen aufgefangen. Gegenwärtig gewinnt man den Milchsaft durch Einschnitte 
in die Rinde der stehenbleibenden Bäume; er stockt in den Sammelgefässen zu einer schwammig- 
porösen Masse, die unter Zusatz von Wasser durchgeknetet wird. 
Die. rohe Guttapercha kommt in rundlichen Broden oder häufiger in Blöcken von 
10—20 kg Gewicht im Handel vor. Sie ist mit Pflanzentheilen (Rinden-, Holz-, Blattfrag- 
menten etc.) und anderen Dingen mehr oder weniger verunreinigt; durch Kneten in heissem 
Wasser, wozu im Grossen Maschinenarbeit in Anspruch genommen wird, befreit man sie von 
diesen fremden Beimengungen und stellt so. die gereinigte Guttaperchaher. Diese wird 
gewöhnlich zu 6 mm dicken Platten ausgewalzt verkauft. 
Die Masse der rohen Guttapercha ist aussen braun, im Innern gelblich, gelbröthlich 
oder weiss, am häufigsten weiss, mit röthlichen Partien untermischt, faserig-blättrig, undurch- 
sichtig, leichter als Wasser (spec. Gew. 0:96—0-99), leicht zu schneiden, geruch- und ge- 
schmacklos. Im gereinigten Zustande besitzt sie aussen und im Innern eine chocoladebraune 
Farbe, einen schwachen Fettglanz und eine gleichmässig dichte Consistenz. 
Bei gewöhnlicher Temperatur ist die Guttapercha lederartig, zähe, wenig elastisch, 
biegsam ; bei 45—60° (50—80°) lässt sie sich leicht in Fäden, Platten und Röhren ausziehen ; 
bei 100° wird sie so weich, dass sie leicht in beliebige Formen gepresst werden kann. Sie ist 
ein schlechter Leiter der Elektrieität und wird durch Reiben stark negativ-elektrisch. In 
Wasser ist sie unlöslich, absoluter Alkohol und Aether lösen sie selbst beim Erwärmen nur 
theilweise, fette Oele nehmen selbst in der Wärme wenig auf; Petroläther, Benzin und 
Terpentinöl lösen sie in der Wärme vollständig. Die besten Lösungsmittel sind Chloroform 
und Schwefelkohlenstoff, welche sie schon bei gewöhnlicher Temperatur auflösen. Im vulcani- 
sirten Zustande wird sie fester und elastischer, verliert die Eigenschäft, in der Wärme zu 
erweichen, wird weniger schmelzbar und widersteht allen obigen Lös itteln. 
Durch Ausfällen einer Lösung von Guttapercha in Chloroform durch Alkohol erhält 
man die reine G. Percha (Guttapercha alba) eine blendend weisse, fädige, weiche, dehn- 
bare Masse. Im Handel kommt sie gewöhnlich zu einige Millimeter dieken Stangen ausgewalzt 
or. An.der Luft wird: die G. Percha nach längerer Zeit mürbe, brüchig, harzartig, in Alkohol 
and wässerigen Alkalien löslich. 
2... Vebrigens. zeigen die verschiedenen Handelssorten nach ihrer Abstammung in ihren 
Eigenschaften nicht unbedeutende Abweichungen, wie denn gewiss auch ihre chemische Zu- 
sammensetzung nicht die gleiche ist. 
*) Das mit Schwefel verbundene Federharz (vulcanisirter Kautschuk) ist unter anderem durch die Eigen- 
schaft ausgezeichnet, auch bei sehr niederer Temperatur elastisch zu sein. > 
un. 7%) Bezüglich einer genaueren Information vergl. die Lehrbücher der Chemie, z.B. E. Schmidt, Aus- 
 führliches Lehrbuch der pharmac. Chemie. 2. Aufl. II. Bd. 1889.90. Er 
